über die künstliche Darstellung der Mineralien. 35 



gen , wie die Silicate , eben so wie gewöhnliche Salze zersetzt werden, 

 dafs die stärkeren Basen, z. B. Nalrum und Kali, Kali und Talkerde, die 

 schwächern des Eisenoxyduls und Manganoxyduls auszutreiben im Stande 

 sind; es beruhen auf diesen Zersetzungen die chemischen Erseheinunüren, 

 welche im Hohofen statt linden ; und die Natur , und die guten und 

 schlechten Eigenschaften des gewonnenen Eisens ist von der Bildung der 

 Silicate und ihrer Zersetzung abhängig. Ich werde auch erst dann auf 

 die chemische Theorie, die beim Frischen des Eisens statt findet, kom- 

 men können, und jetzt will ich nur so viel davon anführen, als zur Er- 

 klärung der Entstehung des Eisenoxydulsilicats nothwendig ist. Der 

 Zweck beim Frischen ist, dem Boheisen einen grofsen Theil seiner Kohle 

 zu entziehn, und zugleich (und dies ist gerade die schwerste Aufgabe) 

 andere dem Boheisen beigemengte Bestandtbeile . die das Stabeisen un- 

 brauchbar machen, zu entfernen. Die Producte die man beim Frischen 

 erhält, sind Stabeisen und Eisenoxydulsilicat, das man gewöhnlich beim 

 Frischen krystallisirt erhält. Dem Roheisen kann man die Kuhle sehr 

 leicht entziehn , Avenn man es mit oxvdirtem Eisen gemengt schmilzt ; 

 der Sauerstoff des oxydirten Eisens verbindet sich dann mit der Kohle 

 des Roheisens , und das Eisen des oxydirten Eisens und das Boheisen 

 bleiben im gefrischten Zustand zurück ; es ist dies sogar die einzige Me- 

 thode , um aus Stabeisen vollkommen koblenfreies Eisen darzustellen. 

 Würde man auf diese Weise das Boheisen frischen, so würden zugleich 

 alle schädlichen Bestandtbeile zurückbleiben. Diese aufzunehmen und zu 

 entfernen, dient die Friscbschlacke; zugleich dient die Frischschlacke auch 

 dazu, mittelbar das Boheisen zu entkohlen. Indem nämlich, wenn der 

 Frischer seine Arbeit anfängt, ein Theil Eisen sich oxvdirt, so verbindet 

 sich das so gebildete Eisenoxydul mit der Kieselerde , die theils durch 

 die Kohle als Sand in den Heerd kömmt , theils durch die Oxydation 

 des Silieiums des Eisens gebildet, zuweilen auch mit Fleifs zugesetzt wird, 

 und bildet das Silicat ; wird mehr Eisen verbrannt, so entkohlt dies theils 

 das oxydirte Eisen, indem es mit dem Roheisen auf die Weise, die ich 

 eben angeführt habe, in Berührung kömmt ; theils verbindet es sich mit 

 dem Silicat und bildet ein Subsilicat , das , da es sehr leicht schmelzbar 

 ist, in vielen Punkten mit dem B.oheisen in Berührung kömmt, und die- 

 ses auf die Weise entkohlt , dafs die Hälfte des Eisenoxyduls zu Eisen 



E 2 



